﻿116 



standtheile 2,109 beträgt. Aus derselben Tabelle seilen wir aber 

 ferner, dass auch bei einem Gehalte von 5 — 7% Asche das 

 sp. Gew. zwischen 2,109 und 2,217 schwankt; nun haben wir ge- 

 sehen, dass eine Beimengung von mehr als 1 % schon die zweite 

 Decimale beeinflusst. Alles dies spricht, meine ich, dafür, dass 

 das von Lissenko angeführte sp. Gew. reiner Graphite grösser 

 als in Wirklichkeit ist. 



Es ist also offenbar, dass unsere Kohle, welche im trockenen 

 Zustande ein sp. Gew. von 1,98 besitzt, auf der Grenze zwischen 

 dem Graphit und dem Anthracit und zwar dem ersteren näher 

 steht. Das hohe sp. Gew. der übrigen Varietäten dieser Kohle, 

 welches in den frischen Kohlen von 1,931—2,603, in den ge- 

 trockneten von 2,05—2,67 beträgt, hängt offenbar von ihrem 

 hohen Aschegehalt und den Pyritbeimengungen ab. 



Um die electrische Leitungsfähigkeit der reinen Varietät 

 unserer Kohle kennen zu lernen, wandte ich mich an Herrn 

 mag. phys. J. Bormann, welcher mir folgende Data seiner Ver- 

 suche gütigst mitgetheilt hat: 



Die aus der Kohle angefertigte Lamelle von 1 Mm. Dicke 

 wurde auf Glas geheftet. Auf den Enden derselben ruhten eiserne 

 Tröge ohne Boden, welche mit Quecksilber gefüllt wurden, nach- 

 dem die das Quecksilber berührenden Enden der Lamelle mit 

 Graphit eingerieben waren. Die Breite einer Lamelle betrug 

 8,45 Mm., die Länge zwischen den Trögen = 15,97 Mm. Die 

 Messung des Widerstandes wurde bei der Zimmertemperatur (15° C.) 

 an der 7,75% Wasser enthaltenden Varietät mit Hülfe der 

 WHEATSTONE'schen Brücke gemacht. Im Mittel betrug der Wider- 

 stand einer solchen Lamelle 0,14 Siem. , folglich beträgt der 

 Widerstand einer Stange von 1 M. Länge und 1 DMm. Quer- 

 schnitt = 74 Siem. Der Widerstand der Coaks ist =40— 46 Siem., 

 der des Aliber'schen Graphits 22,14 Siem. und der des Anthra- 

 cits aus Kawenka (Donezer Kohlenrevier) 54 000 Siem. 



Somit ist die Leitungsfähigkeit unserer Kohle, obgleich 

 etwas geringer als die des Graphits, doch sehr bedeutend gegen- 

 über den Anthraciten und andern Steinkohlen. Hierbei ist der 

 Umstand nicbt ausser Acht zu lassen, dass die Versuche mit 

 einer frischen Kohle von 7,76% Wassergehalt angestellt waren. 

 Das starke Spritzen derselben beim Erhitzen, die grosse Schwierig- 



